## ANALISIS SIFAT-SIFAT MEKANIS BETON SELF COMPACTING CONCRETE (SCC) DENGAN PENAMBAHAN FILLER ABU ECENG GONDOK
Muhamad Yusuf Khanafi 1* , Sumirin 2 , Kartono Wibowo 3
Universitas Islam Sultan Agung Semarang Email: Muhamadyusufkhanafi1@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Beton  SCC,Abu  eceng gondok,Kuat tekan beton SCC,Kuat  lentur  beton SCC,Kuat  tarik  belah beton SCC, Modulus elastisitas beton SCC.
Eceng gondok merupakan tanaman air yang dianggap sebagai hama dan sulit untuk dimusnahkan  karena  pertumbuhannya  yang  cepat  dan  ketahanannya  yang  baik. Namun,  eceng  gondok  juga  memiliki  kandungan  serat  yang  tinggi,  dan  abu  hasil pembakarannya mengandung silika yang dapat digunakan sebagai campuran beton. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  pengaruh  penambahan  abu  eceng gondok terhadap sifat-sifat mekanis beton self-compacting concrete (SCC), seperti kekuatan  tekan,  kekuatan  belah,  dan  kekuatan  lentur.  Beton  merupakan  bahan struktural  yang  sering  digunakan  dalam  berbagai  proyek  konstruksi,  dan  SCC merupakan  inovasi  beton  yang  dapat  memadat  sendiri  tanpa  perlu  alat  vibrator. Dalam  penelitian  ini,  dilakukan  pengumpulan  data  melalui  studi  literatur  dari berbagai sumber seperti jurnal, skripsi, tesis, buku, dan internet. Selain itu, dilakukan pula pengujian laboratorium untuk menguji agregat kasar dan halus serta pengaruh penambahan abu eceng gondok terhadap kekuatan tekan, kekuatan lentur, kekuatan tarik  belah,  dan  modulus  elastisitas  beton.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penambahan abu eceng gondok sebesar 5% menyebabkan penurunan kekuatan tekan sebesar  2,008  Mpa.  Namun,  penambahan  10%  abu  eceng  gondok  dapat meningkatkan  kekuatan  tekan  sebesar  1,02  Mpa.  Kekuatan  tarik  belah  juga mengalami  peningkatan  sebesar  0,255  Mpa  dengan  penambahan  5%  abu  eceng gondok, dan peningkatan sebesar 0,669 Mpa dengan penambahan 10% abu eceng gondok.  Sedangkan  kekuatan  lentur  meningkat  sebesar  0,515  Mpa  dengan penambahan  5%  abu  eceng  gondok,  namun  mengalami  penurunan  sebesar  1,006
Mpa dengan penambahan 10% abu eceng gondok.
ABSTRACT Keywords: Concrete  SCC,  Water hyacinth ash, compressive  strength  of Concrete  SCC,  flexural strength of Concrete SCC, split tensile strength of Concrete SCC, modulus elasticity of concrete SCC. Water hyacinth is an aquatic plant considered as a pest and difficult to eradicate due to its fast growth and strong resilience. However, water hyacinth also contains high fiber content, and the ash resulting from its combustion contains silica that can be used as a concrete additive. This research aims to evaluate the influence of adding water hyacinth ash on the mechanical properties of self-compacting concrete (SCC), such as compressive strength, flexural strength, and split tensile strength. Concrete is a commonly used structural material in various construction projects, and SCC is an innovative type of concrete that can self-compact without the need for a vibrating tool.  In  this  study,  data  collection  was  conducted  through  literature  review  from various  sources,  including  journals,  theses,  books,  and  the  internet.  Additionally, laboratory  testing  was  performed  to  examine  the  coarse  and  fine  aggregates  and determine  the  effects  of  water  hyacinth  ash  addition  on  compressive  strength, flexural  strength,  split  tensile  strength,  and  modulus  of  elasticity.  The  research findings indicate that the addition of 5% water hyacinth ash results in a decrease in compressive strength by 2.008 MPa. However, adding 10% water hyacinth ash can
increase compressive strength by 1.02 MPa. Split tensile strength also experiences an increase of 0.255 MPa with a 5% addition of water hyacinth ash and an increase of 0.669 MPa with a 10% addition. On the other hand, flexural strength increases by 0.515 MPa with a 5% addition of water hyacinth ash but decreases by 1.006 MPa with a 10% addition.

## PENDAHULUAN
Beton merupakan salah satu pilihan dari bahan struktur yang saat ini penggunaannya cukup pesat  pada berbagai bidang  struktur seperti jalan, jembatan, gedung dan sebagainya  (Fitriani  & Farida, 2017) (Putra, 2021).
Salah  satu  inovasi  penggunaan  beton  adalah  SCC  (Self  Compacting  Concrete)  Self Compacting  Concrete  (SCC),  yaitu  campuran  beton  yang  dapat  memadat  sendiri  tanpa menggunakan  alat  vibrator  untuk  memperoleh  konsolidasi  yang  baik  (Hafiz,  2021)  (Setiana, 2011).  Dengan  kemampuan  berkonsolidasi  sendiri  Self  Compacting  Concrete  (SCC)  mampu menjangkau  ruang  yang  banyak  tulangannya  atau  ruang-ruang  sempit  tanpa  alat  penggetar. Metode Self Compacting Concrete (SCC) merupakan hasil riset di Jepang pada awal tahun 1980an dengan menghasilkan suatu prototype yang sukses pada tahun 1988 (Okamura & Ouchi, 2003).
Tanaman  eceng  gondok  yang  dalam  istilah  latinya  disebut  sebagai  Eichhornia  crassipes adalah merupakan tumbuhan air yang sampai dengan saat ini masih dianggap hama pengganggu dan  sangat  sulit  untuk  dimusnahkan  (Picauly,  2021)  (Yanti,  2019).  Hal  ini  diakibatkan  karena eceng gondok mempunyai sifat pertumbuhan yang sangat cepat dan ketahanan hidup yang baik (Agustin et al., 2017). Eceng gondok merupakan tanama air yang banyak menyerap air sehingga menyebabkan  banyak  air  permukaan  banyak  berkurang  hingga  mencapai  empat  kali  lipat  jika dibandingkan pada permukaan air yamg terbuka dan dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan pada sungai atau rawa, penutupan pada alur sungai atau daerah daerah rawa lainnya. Namun disisi lain  eceng  gondok  dapat  mendatangkan  manfaat  lain  bagi  kita,  yaitu  karena  mempunyai kandungan serat yang sangat tinggi apabila eceng gondok ini dibakar akan menghasilkan abu yang mengandung silika (SiO2) yang bisa untuk campuran beton.
Berdasarkan  masalah  tersebut  munculah  ide  untuk  menciptakan  beton  yang  ramah lingkungan, yaitu dengan memanfaatkan Penambahan abu eceng gondok yang berfungsi sebagai filler.  Berdasarkan  hasil  analisa  BBTPPI  Semarang,  eceng  gondok  memiliki  kadar  silika  yang memadai  yakni  mencapai  13,04%,  eceng  gondok  memiliki  kesamaan  unsur  penyusun  dengan semen yang sangat jarang dimiliki oleh bahan pengganti lainnya sehingga penambahan abu eceng gondok pada campuran beton dapat menghasilkan penambahan kuat tekan pada beton. Komposisi yang paling optimal dalam menambahkan abu hycinth air sebagai bahan alami tambahan untuk beton adalah dengan menambahkan 5% eceng gondok akan meningkatkan kekuatan tekan hingga 15%  dari  beton  normal.  (Anam,  2015),  selain  itu  sumber  lain  menyatakan  bahwa  dengan penambahan 10,5 % kadar eceng gondok dapat meningkatkan kuat tekan sebesar 13,86 % ,yaitu (Junaudi & Oemiati, 2022).

## METODE
Penelitian  dilakukan  di  Laboratorium  Teknologi  Bahan  Konstruksi  Fakultas  Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Metode pengumpulan data dalam pembuatan beton ini adalah sebagai berikut: 1. Studi Literatur
Metode  studi  literatur  ini  dilakukan  dengan  cara  menghimpun  data-data  atau  sumber- sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat. Studi literatur ini bias didapatkan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku dokumentasi, pustaka dan internet.
2. Pengujian Laboratorium
Metode  pengujian  laboratorium  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  hasil pengujian  yang  dilakukan,  serta  memperoleh  data-data  dari  pengujian  tersebut.  Pengujian dilakukan sesuai  dengan standar yang ada, sesuai  dengan peraturan dan  ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## Material dan Bahan yang Digunakan
Bahan pembuatan beton ini sebagai berikut: 1. semen pcc tipe 1 dengan merk semen gresik dalam zak dengan satuan, 40 kg/zak.
2. Agregat kasar berupa batu pecah.
3. Agregat halus berupa pasir.
4. Air yang digunakan berasal dari instalasi air bersih di Laboratorium Fakultas Teknik Unissula Semarang.
5. Bahan tambahan yang digunakan sebagai filler abu eceng gondok 5% dan 10%

## Peralatan Pembuatan Beton
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Timbangan
2. Satu set saringan
3. Oven
4. Mesin pengaduk beton
5. Cetakan silinder diameter 15 cm tinggi 30 cm
6. Cetakan balokukuran 15 x 15 x 60 cm
7. Sekop
8. Slump Cone
9. Plat baja yang kedap air
10. tongkat  baja  diameter  16  mm  dan  panjangnya  600  mm  dengan  ujung  tongkat  baja  ini dibulatkan
11. Palu Karet
12. kalkulator dan laptop
13. Mesin penguji kuat tekan beton (Compression Tention Strength Machine)
14. Mesin penguji kuat Lentur beton ( Hydraulic Concrete Beam )

## Perhitungan Mix Design
Mengacu pada ketentuan EFNARC Standard, 2005 Penentuan komposisi bahan adalah sebagai berikut : 1. Agregat kasar dibatasi jumlahnya sekitar kurang dari 50 % dari total volume beton agar mampu mengalir dan memadat sendiri tanpa alat pemadat.
2. Perbandingan volume agregat halus dan agregat kasar adalah 50% : 50% .
3. Kadar admixture superplasticizer : 1,1 % terhadap berat semen.
Untuk  mendapatkan mix  design yang  optimal  pada  penelitian  ini,  dilakukan  penyesuaian  - penyesuaian dengan menggunakan acuan standar SNI-03-2834-2000 sebagai dasar.

## Tahapan Perhitungan Mix Design
Berikut  adalah  tahapan  dalam  pelaksanaan mix  design beton Self Compacting Concrete (SCC) :
1. Menentukan kuat tekan rencana pada tabel 3.1, kemudian dilakukan penambahan margin akibat standart deviasi sebesar 1,64 x standart deviasi yang diinginkan.
Tabel 1 Perkiraan Kuat Tekan

## Sumber: SNI-03-2834-2000
Kuat tekan rencana ditentukan berdasarkan jenis semen, jenis agregat dan cetakan benda uji melalui tersebut.
2. Menentukan  ukuran  agregat  maksimum  yang  digunakan pada tabel berikut:

## Tabel 2 Kadar Air Bebas
Ukuran agregat maksimum pada tabel tersebut ditentukan berdasarkan slump rencana.
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 127

## 3. Menentukan faktor air semen dengan acuan gambar 1
Gambar 1. Grafik Hubungan Kuat Tekan dan FAS
(Sumber : SNI-03-2834-2000)
4. Menentukan berat jenis gabungan dari masing-masing berat jenis agregat.
5. Menentukan berat isi beton dengan acuan gambar berikut
Gambar 2. Hubungan Berat Isi Beton Dan Kadar Air (Sumber : SNI-03-2834-2000)

## 6. Menentukan jumlah kebutuhan material dalam 1 kali pelaksanaan pengecoran.

## Langkah Penelitian
Penelitian  eksperimental  berikut  dilakukan  di  laboratorium.  Untuk  benda  uji  tekan direncanakan dengan menggunakan silinder berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Benda uji tekan direncanakan dengan mutu 25 Mpa. Benda uji balok  berkuran 15  cm  x 25 cm  x 60 cm.  Setiap benda  uji  akan  menggunakan  campuran  abu  eceng  gondok  dan  dengan  metode  SCC  yang menambahkan Superplasticizer sebanyak 1,1% dari jumlah semen. Setelah penentuan mix desain akan  dilakukan  pencampuran  agregat  dengan  metode  SCC  dan  akan  diuji  slump  menggunakan Slump Cone lalu dicetak pada bekisting. Setelah itu benda uji akan melalui proses perawatan (27 hari) dan pengujian yaitu uji tekan untuk benda uji silinder dan uji lentur untuk benda uji balok ketika  berumur  28  hari.  Dengan  hasil  yang  sudah  didapat  dari  masing-masing  pengujian,  akan dilakukan analisa kuat tekan dan lentur.

## Jumlah benda Uji
Optimasi variabel-variabel penelitian dalam pembuatan Self Compacting Concrete (SCC) menggunakan  Metode  Taguchi  dengan  Orthogonal  Array  (OA).  Berikut  Tabel  Taguchi  yang dalam penelitian ini:
L₉ (3⁽¹⁾) Dengan, 9 : banyaknya eksperimen yang dilakukan 3 : banyaknya level dari setiap faktor (3) : banyaknya kolom dari Orthogonal Array (OA)
Berdasarkan metode taguchi di atas, dapat di simpulkan sampling yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

## Tabel 3 Variasi benda uji
KODE SAMPEL BENTUK BENDA UJI KADAR ABU ECENG GONDOK  JUMLAH NS Silinder 0% 3 buah AS 5% Silinder 5% 3 buah AS 10% Silinder 10% 3 buah NS (2) Silinder 0% 3 buah AS (2) 5% Silinder 5% 3 buah AS (2) 10% Silinder 10% 3 buah NB Balok 0% 3 buah AB 5% Balok 5% 3 buah AB 10% Balok 10% 3 buah Keterangan: NS : Beton SCC berbentuk silinder dengan kadar eceng gondok 0% dengan pengujian kuat tekan AS 5% : Beton SCC berbentuk silinder dengan kadar eceng gondok 5% dengan pengujian kuat tekan
AS 10% : Beton SCC berbentuk silinder dengan kadar eceng gondok 10% dengan pengujian kuat tekan NS (2) : Beton SCC berbentuk silinder dengan kadar eceng gondok 0% dengan pengujian kuat belah AS 5% (2) : Beton SCC berbentuk silinder dengan kadar eceng gondok 5% dengan pengujian kuat belah AS 10% (2)  : Beton SCC berbentuk silinder dengan kadar eceng gondok 10% dengan pengujian kuat belah NB : Beton SCC berbentuk balok dengan kadar eceng gondok 0% dengan pengujian kuat lentur NB 5% : Beton SCC berbentuk balok dengan kadar eceng gondok 5% dengan pengujian kuat lentur NB 10% : Beton SCC berbentuk balok dengan kadar eceng gondok 10% dengan pengujian kuat lentur

## HASIL DAN PEMBAHASAN Komposisi dan Pengujian Beton Segar Benda Uji
Komposisi untuk beton normal silinder di gunakan sebagai perbandingan dengan beton silinder lain yang di tambahkan 5% dan 10% eceng gondok.

## Gambar 3. Beton Segar Dalam Bekesting

## Benda uji NS
Berikut  kebutuhan  material  pengecoran  benda  uji  NS  yang  merupakan  Beton  SCC berbentuk silinder dengan kadar eceng gondok 0% dengan pengujian kuat tekan:

## Tabel 4 Kebutuhan Material Benda Uji NS
No  Material Jumlah  Satuan Keterangan 1 Pasir 988,5 Kg/m³ 2 Kerikil 988,5 Kg/m³ 3 Air 160 Kg/m³ 4 Semen 388 Kg/m³ 5 Superplasticizier Viscocrete 8050  1,1% 4,18 Liter/m³ 6 Abu Eceng Gondok
0 Kg/m³
Berikut hasil pengujian beton segar NS yang dilakukan:
Tabel 5 Hasil pengujian Benda Uji NS No  Pengujian  Hasil Syarat Efnarc 2005 1 SF 581 mm  550-850 mm

## Benda uji AS 5 %
Berikut  kebutuhan  material  pengecoran  benda  uji  AS  5%  yang  merupakan  Beton  SCC berbentuk silinder dengan kadar eceng gondok 5% dengan pengujian kuat tekan:
Tabel 6 Kebutuhan Material Benda Uji AS 5% No  Material Jumlah  Satuan Keterangan 1 Pasir 988,5 Kg/m³ 2 Kerikil 988,5 Kg/m³ 3 Air 160 Kg/m³ 4 Semen 388 Kg/m³ 5 Superplasticizier Viscocrete 8050 1,1% 4,18 Liter/m³ 6 Abu Eceng Gondok 19,4 Kg/m³
Berikut hasil pengujian beton segar AS 5% yang dilakukan:
Tabel 7 Hasil pengujian Benda Uji AS 5% No  Pengujian  Hasil Syarat Efnarc 2005 1 SF 573 mm  550-850 mm

## Benda uji AS 10%
Berikut  kebutuhan material pengecoran benda uji AS  10% yang merupakan  Beton  SCC berbentuk silinder dengan kadar eceng gondok 10% dengan pengujian kuat tekan:
Tabel 8 Kebutuhan Material Benda Uji AS 10% No  Material Jumlah  Satuan Keterangan 1 Pasir 988,5 Kg/m³ 2 Kerikil 988,5 Kg/m³ 3 Air 160 Kg/m³ 4 Semen 388 Kg/m³ 5 Superplasticizier Viscocrete 8050 1,1% 4,18 Liter/m³ 6 Abu Eceng Gondok 38,8 Kg/m³
Berikut hasil pengujian beton segar AS 10% yang dilakukan:
Tabel 9 Hasil pengujian Benda Uji AS 10% No  Pengujian  Hasil Syarat Efnarc 2005 1 SF 564 mm  550-850 mm
Benda uji NS (2)
Berikut  kebutuhan  material  pengecoran  benda  uji  NS  (2)  yang  merupakan  Beton SCC berbentuk silinder dengan kadar eceng gondok 0% dengan pengujian kuat tekan:
Tabel 10 Kebutuhan Material Benda Uji NS (2) No  Material Jumlah  Satuan Keterangan 1 Pasir 988,5 Kg/m³ 2 Kerikil 988,5 Kg/m³ 3 Air 160 Kg/m³ 4 Semen 388 Kg/m³ 5 Superplasticizier Viscocrete 8050 1,1% 4,18 Liter/m³ 6 Abu Eceng Gondok 0 Kg/m³ Berikut hasil pengujian beton segar NS (2) yang dilakukan: Tabel 11 Hasil pengujian Benda Uji Segar NS (2) No  Pengujian  Hasil Syarat Efnarc 2005 1 SF 581 mm  550-850 mm

## Benda uji AS (2) 5%
Berikut kebutuhan material pengecoran benda uji AS (2) 5% yang merupakan Beton SCC berbentuk silinder dengan kadar eceng gondok 5% dengan pengujian kuat tekan:
Tabel 12 Kebutuhan Material Benda Uji AS (2) 5% No  Material Jumlah  Satuan Keterangan 1 Pasir 988,5 Kg/m³ 2 Kerikil 988,5 Kg/m³ 3 Air 160 Kg/m³ 4 Semen 388 Kg/m³ 5 Superplasticizier Viscocrete 8050 1,1% 4,18 Liter/m³ 6 Abu Eceng Gondok 19,4 Kg/m³
Berikut hasil pengujian beton segar AS (2) 5% yang dilakukan:
Tabel 13 Hasil pengujian Benda Uji Segar AS (2) 5%
No  Pengujian  Hasil  Syarat Efnarc 2005 1 SF 573 550-850 mm

## Benda uji AS (2) 10%
Berikut kebutuhan material pengecoran benda uji AS (2) 10% yang merupakan Beton SCC berbentuk silinder dengan kadar eceng gondok 10% dengan pengujian kuat tekan:
Tabel 14 Kebutuhan Material Benda Uji AS (2) 10% No  Material Jumlah  Satuan Keterangan 1 Pasir 988,5 Kg/m³ 2 Kerikil 988,5 Kg/m³ 3 Air 160 Kg/m³ 4 Semen 388 Kg/m³ 5 Superplasticizier Viscocrete 8050 1,1% 4,18 Liter/m³ 6 Abu Eceng Gondok 38,8 Kg/m³
Berikut hasil pengujian beton segar AS (2) 10% yang dilakukan :
Tabel 15 Hasil pengujian Benda Uji Segar AS(2) 10% No  Pengujian  Hasil  Syarat Efnarc 2005 1 SF 564 550-850 mm

## Benda uji NB
Komposisi untuk beton normal balok di gunakan sebagai perbandingan dengan beton balok lain yang di tambahkan 5% dan 10% eceng gondok.
Berikut  kebutuhan  material  pengecoran  benda  uji  NB  yang  merupakan  Beton  SCC berbentuk silinder dengan kadar eceng gondok 0% dengan pengujian kuat tekan :
Tabel 16 Kebutuhan Material Benda Uji NB No  Material Jumlah  Satuan Keterangan 1 Pasir 988,5 Kg/m³ 2 Kerikil 988,5 Kg/m³ 3 Air 160 Kg/m³ 4 Semen 388 Kg/m³ 5 Superplasticizier Viscocrete 8050 1,1% 4,18 Liter/m³ 6 Abu Eceng Gondok 0 Kg/m³
Berikut hasil pengujian beton segar NB yang dilakukan:
Tabel 17 Hasil pengujian Benda Uji Segar NB No  Pengujian  Hasil  Syarat Efnarc 2005 1 SF 578 550-850 mm

## Benda uji AB 5%
Berikut  kebutuhan  material  pengecoran  benda  uji  AB  yang  merupakan  Beton  SCC berbentuk silinder dengan kadar eceng gondok 5% dengan pengujian kuat tekan :
Tabel 18 Kebutuhan Material Benda Uji AB 5% No  Material Jumlah Satuan Keterangan 1 Pasir 988,5 Kg/m³ 2 Kerikil 988,5 Kg/m³ 3 Air 160 Kg/m³ 4 Semen 388 Kg/m³ 5 Superplasticizier Viscocrete 8050 1,1% 4,18 Liter/m³ 6 Abu Eceng Gondok 19,4 Kg/m³
Berikut hasil pengujian beton segar AB 5% yang dilakukan:
Tabel 19 Hasil pengujian Benda Uji Segar AB 5% No  Pengujian  Hasil  Syarat Efnarc 2005 1 SF 569 550-850 mm

## Benda uji AB 10%
Berikut kebutuhan material pengecoran benda uji AB 10% yang merupakan Beton SCC berbentuk silinder dengan kadar eceng gondok 0% dengan pengujian kuat tekan :
Tabel 20 Kebutuhan Material Benda Uji AB 10% No  Material Jumlah  Satuan Keterangan 1 Pasir 988,5 Kg/m³ 2 Kerikil 988,5 Kg/m³ 3 Air 160 Kg/m³ 4 Semen 388 Kg/m³ 5 Superplasticizier Viscocrete 8050 1,1% 4,18 Liter/m³ 6 Abu Eceng Gondok 38,8 Kg/m³
Berikut hasil pengujian beton segar AB 10% yang dilakukan:
Tabel 21 Hasil pengujian Benda Uji Segar AB 10% No  Pengujian  Hasil  Syarat Efnarc 2005 2 SF 558 550-850 mm

## Hasil Pengujian Beton Kondisi Keras
Pengujian beton keras dengan umur 28 hari meliputi pengujian kuat tekan, kuat tarik belah dan kuat lentur.

## Uji kuat tekan
Uji kuat tekan merupakan salah satu sifat teknis atau uji kuat tekan yang umum digunakan dalam mekanika batuan untuk mengetahui titik runtuh.
Menurut SNI  03-4154-1996 Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  self  compacting  concrete (SCC) setiap variasi penambahan eceng gondok pada umur 28 hari sebagai berikut:
Tabel 22 Hasil pengujian Kuat Tekan Benda Uji Silinder Kode Sampel No benda uji Kuat Tekan (KN) Kuat tekan (Mpa) Rata-rata kuat tekan (Mpa) Umur NS 1 585,351 33,125 32.085 28 hari 2 560,911 31,741 28 hari 3 554,664 31,388 28 hari AS 5% 1 555,116 31,414 30.077 28 hari 2 556,367 31,484 28 hari 3 483,012 27,333 28 hari AS 10% 1 665,818 37,678 33.105 28 hari 2 509,041 28,806 28 hari 3 580,172 32,831 28 hari

## Pengujian Kuat Tarik Belah
Menurut SNI 03-2491-2002 Kuat tarik belah ialah nilai kuat tarik tidak langsung dari benda uji  beton  berbentuk  silinder  yang  diperoleh  dari  hasil  pembebanan  benda  uji  tersebut  yang diletakkan mendatar sejajar dengan permukaan meja penekanan uji desak (SNI- 03-2491-2002).
Berikut  adalah  hasil  pengujian  kuat  tarik  belah  beton  self  compacting  concrete  (SCC) dengan filler abu eceng gondok,
Tabel 23 Hasil pengujian Kuat Tarik Belah Benda Uji Silinder Kode Sampel No benda uji Kuat Tarik belah (KN) Kuat Tarik belah (Mpa) Rata-rata kuat tarik belah (Mpa) Umur NS (2) 1 207,191 2,931 2.842 28 Hari 2 176,505 2,497 28 Hari 3 219,131 3,100 28 Hari AS 5% (2) 1 190,979 2,702 3.097 28 Hari 2 253,015 3,579 28 Hari 3 212,761 3,010 28 Hari AS 10% (2) 1 250,968 3,550 3.511 28 Hari 2 240,888 3,408 28 Hari 3 252,872 3,577 28 Hari

## Pengujian Kuat Lentur
Menurut SNI 03-2493-1991 Pengujian kuat lentur balok dalam penelitian ini dilakukan di di  laboratorium  teknologi  bahan  konstruksi  fakultas  teknik  universitas  islam  sultan  agung semarang. Total benda uji balok yang akan diuji sebanyak 9 buah dengan dimensi balok yaitu 60 cm x 15 cm x 15 cm. Pengujian dilakukan pada usia beton 28 hari. Pengujian kuat lentur berguna untuk  mengetahui  respon  lentur  dari  benda  uji  balok.  Dimana  diantaranya  mendapat  beban maksimum dan juga pola retakan yang dapat dianalisa. Balok yang siap diuji diberi garis di tengah bentang dan 5 cm ke arah kanan dan kiri sebagai grid. Penambahan grid pada benda uji balok yang akan diuji adalah untuk mempermudah menganalisa pola retak yang terjadi, dalam pengujian balok dengan metode Self Compacted Concrete (SCC) didapatkan nilai beban yang dapat ditahan balok. Pengujian balok  dilakukan dengan  cara menambah beban secara konstan hingga balok  tersebut runtuh.
Berikut adalah hasil pengujian kuat lentur balok pada setiap benda uji:
Tabel 24 Hasil pengujian Kuat Lentur Benda Uji Balok Kode Sampel No benda uji Kuat Lentur (kgf) Kuat Lentur (Mpa) Rata-rata kuat lentur (Mpa) Umur NB 1 27,68 3,691 4,098 28 Hari 2 31,768 4,236 28 Hari 3 32,742 4,366 28 Hari AB 5% 1 34,158 4,554 4,613 28 Hari 2 27,752 3,7 28 Hari 3 35,032 4,671 28 Hari AB 10% 1 45,353 6,047 5,104 28 Hari 2 35,335 4,711 28 Hari 3 34,150 4,553 28 Hari

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian beton self compacting concrete (SCC) dengan penambahan filler abu eceng gondok ini ditemukan beberapa kesimpulan yang dapat diambil khususnya perbedaan antara beton  SCC normal  dengan beton  yang di  beri  filler abu eceng gondok. Kesimpulan yang dapat diambil  sebagai  berikut.  Pertama,  Nilai  kuat  tekan  pada  penambahan  abu  eceng  gondok berpengaruh  terhadap  nilai  kuat  tekan  beton,  yaitu  dengan  penambahan  5%  abu  eceng  gondok mengalami  penurunan  6.68%,  namun  dengan  penambahan  10  %  eceng  gondok  dapat meningkatkan nilai kuat tekan sebesar 3,08%. Kedua, Nilai kuat tarik belah pada penambahan abu eceng  gondok  sebesar  5%  terjadi  peningkatan  nilai  kuat  tarik  belah  sebesar  8,23%,  sedangkan dengan penambahan 10% ebu eceng gondok meningkatkan 19,05%. Ketiga, Nilai kuat lentur pada penambahan  abu  eceng  gondok  sbesar  5%  terjadi  peningkatan  nilai  kuat  tarik  belah  sebesar 11.16%,  sedangkan  dengan  penambahan  10%  ebu  eceng  gondok  terjadi  penurunan  sebesar 19.71%, sehingga dari penambahan nilai kuat lentur yang cukup besar, penambahan eceng gondok ini sangat cocok untuk konstruksi perkerasan jalan rigid.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, I., Tarwotjo, U., & Rahadian, R. (2017). Perilaku bertelur dan siklus hidup Aedes aegypti pada berbagai media air. Jurnal Akademika Biologi , 6 (4), 71–81.
Anam, S. (2015). Peacebuilding: The shift towards a hybrid peace approach. Global and Strategis , 9 (1), 37–48.
Fitriani, S., & Farida, I. (2017). Penggunaan limbah cangkang telur, abu sekam, dan copper slag sebagai material tambahan pengganti semen. Jurnal Konstruksi , 15 (1), 46–56. Hafiz,  A.  (2021). Karakteristik  Kekuatan  Tarik  Beton  Serat  Alami  dengan  Abu  Sekam  Padi Menggunakan Metode Scc .
Junaudi,  A.,  &  Oemiati,  N.  (2022).  Pemanfaatan  Abu  Eceng  Gondok  Sebagai  Bahan  Tambah Untuk Meningkatkan Kuat Tekan Beton. Bearing: Jurnal Penelitian Dan Kajian Teknik Sipil , 7 (3), 137–145.
Okamura,  H.,  &  Ouchi,  M.  (2003).  Self-compacting  concrete. Journal  of  Advanced  Concrete Technology , 1 (1), 5–15.
Picauly, M. (2021). FITOREMEDIASI DENGAN CONSTRUCTED WETLAND MENGGUNAKAN Eichhornia Crassipes (Mart) Solms, Pistia Stratiotes L. DAN Equisetum Hyemale L., UNTUK MENGOLAH LIMBAH CAIR DOMESTIK PERUMAHAN BTN SERTA PENGARUHNYA PADA PERTUMBUHAN CAISIM (Brassica juncea L.) . Universitas Timor. Putra,  A.  F.  (2021). Pengaruh  Pemanfaatan  Serbuk  Grafit  Sebagai  Bahan  Tambahan  Pada Campuran Beton Terhadap Kuat Tekan Beton K-200 . Universitas Islam Lamongan. Setiana, N. A. (2011). Perilaku Beton Segar Beton Memadat Mandiri Menggunakan Agregat Daur Ulang . Yanti, E. (2019). Mudah Menanam Terung: Kiat, Manfaat, dan Budi Daya . Bhuana Ilmu Populer.